상기 에서 제조 한 애노드 을 , 25 mm X 100 mm 크기 로 재단 하 여 준비 하 였 다 . 실시 예 1 내지 실시 예 5 및 비 교예 1 내지 비 교예 3 에서 제조 된 세 퍼 레이터 를 25 mm X 100 mm 크기 로 재단 하 여 준비 하 였 다 . 준비 된 세 퍼 레이터 와 애노드 를 서로 겹친 뒤 100 ㎛ 의 PET 필름 사이 에 끼운 후 평판 프레스 를 사용 하 여 접착 시켰 다 . 이때 , 평판 프레스 기 의 조건 은 70 ℃ 의 600 kgf 의 압력 으로 1 초 동안 가열 및 가압 하 였 다 . 접착 된 세 퍼 레이터 와 애노드 는 양면 테이프 를 이용 해 슬라이드 글라스 에 부착 하 였 다 . 세 퍼 레이터 접 착면 의 말 단부 ( 접착 면 끝 에서 10 mm 이하 ) 를 떼 어 내 어 25 mm X 100 mm PET 필름 과 단면 접착 테이프 를 이용 하 여 길 이 방향 이 연결 되 도록 붙였 다 . 이 후 , UTM 장비 ( LLOYD Instrument LF Plus ) 의 아래쪽 홀더 에 슬라이드 글라스 를 장착 한 후 UTM 장비 의 위쪽 홀더 에서 는 세 퍼 레이터 와 붙 어 있 는 PET 필름 을 장착 하 고 측정 속도 300 mm / min 으로 180 ° 로 힘 을 가해 애노드 와 애노드 에 대향 된 다공성 코팅 층 이 박리 되 는 데 필요 한 힘 을 측정 하 였 다 .